LÉPIDOCROCITE 
361 
Orlhorhombique. Formes voisines de la gœlhite. 
Faciès. Les cristaux d’Eiserfeld se présentent sous forme de petites 
écailles micacées suivant (010), bordées par les faces /d (100) ou rn 
(110), (401) (arrondies) et (041). Cette variété n’existe pas en 
France, où ne se trouve que la lépidocrocite, fibreuse ou constituant des 
agrégats à sti’ucture palmée qui rappellent ceux de la inuscovite palmée. 
Clivages. Clivage micacé suivant"^ (01 0) et clivages moins faciles sui- 
vant P (001) et /d (100).^ 
Densité. 3.55 à 3.63. 
Coloration et éclat. Rouge-sang, rouge cochenille, brun rouge. Pous- 
sière brun rouge. Éclat adamantin ou métallique. 
Propriétés optiques. Les propriétés opthjues se rapprochent beau- 
coup de celles de la limonite, pour se ditférencier nettement de celles 
de la gœthite. Plan des axes optiques parallèle à /d (100). Bissectrice 
aiguë, négative, normale au clivage (010), avec très grand écarte- 
ment des axes optiques, sans dispersion anormale. 
Pléochroïsme . Le pléochroïsme est plus intense que celui de la 
limonite : il se produit dans les teintes suivantes, qui se distinguent 
nettement de celles de la limonite ([uand les deux minéraux sont asso- 
ciés. Dans les lames un peu épaisses, on observe 
llg = jaune brun, 
nm = jaune oraiiffé. 
np = jaune clair. 
avec Hg > «m > «p. Le maximum d’absorption a lieu suivant 1 allon- 
gement des cristaux (dilférence avec la gœthite et la limonite). 
Composition chimique. Le tableau suivant donne la composition cen- 
tésimale correspondant aux hydi’ates ; 
a) Fe•^0^ bPO (gœthite) ; b) 5Fe^O\ 6H^O ; c) 4Fe^-0^ 5H’-0 ; 
d) 3Fe-0^, 4H-0; e) 2Fe^O-*, (limonite). 
a) h) c) d) e] 
Fc^O® 89,9 88,1 87,67 86,90 85,56 
bM) 10,1 11,9 12, .33 13,04 14,44 
Les analyses du rubinglimmer de Siegen et de la lépidocrocite 
publiées par von Kobell, Rammelsberg [Miner. Chem.) indiquent des 
teneurs en eau oscillant entre 11,35 et 12,68. Ces deux extrêmes cor- 
